PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DE L'HÉMATITE. I 57 



caractéristique des travaux d'hystérése alternative et 

 de rotation pour la pyrrhotine, n'existe pas ici, cepen- 

 dant la divergence n'est pas très importante. 11 est 

 assez curieux de remarquer que les maxima des deux 

 travaux sont presque de la même grandeur. L'hystérése 

 de rotation apparaît dans des champs un peu plus 

 faibles que l'alternative. La courbe de la fig. 2 1 montre 

 une boucle d'hystérése alternative sous l'influence de 

 7210 gauss. 



Influence de la température. 



La méthode employée a été identique à celle choisie 

 pour l'étude des propriétés magnétiques de la pyrrhotine, 

 recherches qui furent laites en collaboration avec M. P. 

 Weiss 1 . On tâcha d'écarter une source d'erreur en ce 

 sens, que l'on isola les cristaux de l'axe central en 

 cuivre, qui conduisait la chaleur et qui était cause que 

 la température lue à l'élément thermique était plus 

 élevée que la température de la substance, en l'en- 

 tourant dans des lamelles non magnétiques d'asbest. 

 Cependant les données qui suivent ne peuvent pas en- 

 core être considérées comme absolument exactes. La 

 force du champ était de 7000 gauss. 



Les deux groupes de cristaux d'hématite se distin- 

 guent clairement l'un de l'autre pour les rapports 

 thermiques. 



Pour les échantillons apparemment simples, venant du 

 Vésuve, l'intensité d'aimantation décroit en même temps 

 que la température augmente et donne une courbe 

 régulière semblable à celle de la pyrrhotine et du fer. 



1 Archives, 1905, t. XX, p. 621. 



